$too 
!200 Pd. Metal ad. Gattgen kan smeltes j i en saadan Ovn, er 
Metallet snarest smeltet og kan bedst behandles^ 
2) Ihenseende til Metallernes regelmæssige Sammensættelse ville 
man folge hvad som i saahenseende i forberorte Forsog, men 
især under 10de og iite er bleven anfort. Dog bor 
jeg lier, for den langt storre Qvantitet tilfoje, at Kobberet 
dertil, forinden det bringes paa Hærden, bor, paa et sær- 
skilt Stæd, glodes under Trækul og ej bringes paa Kærden 
forinden denne har smeitegrads Hede, saa bor og, ved dets 
Indbringelse paa Hærden, tillige medfores en Deel letbræn- 
delig Brændsel. Endvidere, da mine foregaaende Forsog ej 
har medfort Brugen af det arseniserede Tin , bor her desan- 
gaaende anfdres , at dette , ligesom Zinken y bor smeltes , 
forinden det sættes til det smeltende Kobber, saa bor og 
Zinken forst sættes til Kobberet, og naar dette dermed er 
blandet, da det arseniserede Tin. 
3) Det er for det heromtalte Metal meget tjenligt, at baade 
dets Beblandelse og Smeltning, skeer med munter Ild; dog 
ingenlunde uden med saa ^tilstrækkelig Ildebrand, at man 
stedse, baade ved Indsætningen og Smeltningen kan skjonne 
en heftig Lue; thi ved den derudi virkende brændlige Ma- 
terie, beskyttes Metallet mod Luftens Angreb og den deraf 
folgende Metallets Forkalkning. I'or at undgaae dette, bor 
Smelteren uailadelig have Tilsyn med Ildens Virkning og 
Metallets Forhold paa Hærden , ej heller liokle d^t la-^ngere 
i Ilden, end til lian seer at Metallet er sjunken og nogen- 
ledes forenet, især for den heromtalte, forste eller mindre 
Smeltning, hvor det er nok dermed, ej at drive Smeltnin- 
gen til det yderste, men naar Metallerne cre nogenledes 
blandede, kan udstobcs i Bvirrcr. 
